74 
bevat, doch de oplossing buiten de grenslaag wel, zal het neerslaan 
van kwik doorgaan, waarbij de mengkristalphase {s) in het oppervlak 
ten slotte geheel in de k wikphase / is omgezet (zie Fig.2). Op dit oogenblik 
zal de electrode spiegelend zijn, doch het neerslaan van kwik is 
nog niet geëindigd, zoodat nu een daling van den potentiaal van 
de vloeibare kwikphase zal optreden, totdat de electrolyt en de 
vloeibare kwikphase met elkaar in evenwicht zijn, of m. a. w. 
het proces gaat voort, totdat practisch al het kwik uit den electrolyt 
is neergeslagen, en de eindpotentiaal zal de kwikpotentiaal meer 
genaderd zijn naarmate de oppervlakkige vloeibare phase minder 
aluminium bevat. 
Om nu deze interessante verandering van den electrischen poten- 
tiaal van aluminium, door kwik, op de meest sprekende wijze vast 
te leggen hebben wij de proefneming eerst eenigszins gewijzigd en 
daarop het verschijnsel photografisch geregistreerd. 
3. De wijziging in de proefneming bestaat nu hierin, dat de alu- 
minium-electrode direct werd gedompeld in een waterige oplossing 
van een aluminiumzout, waaraan een weinig van een kwikzout 
was toegevoegd. Deze oplossing was door middel van een hevel in 
contact gebracht met dezelfde oplossing, doch zonder kwikzout, en 
in deze oplossing bevond zich ook een aluminium-electrode, zoodat 
de potentiaal van de proef-electrode werd gemeten t. o. v. aluminium. 
Door beide oplossingen werd zuivere stikstof gevoeid, waardoor de 
hier zéér hinderlijke verstoring, die steeds bij aantasting door zuur- 
stof optreedt, werd uitgesloten. 
Fig. 1 geeft een duidelijk beeld van het eerste gedeelte van het 
Fig. 1. 
